-372- 



Mineralogie. 



Dünnschliffe zeigen bei der Betrachtung mit blossem Auge kleine 

 glänzende metallische Gemengtheile und opake schwarze Partikel in einer 

 grauweissen steinigen Grundmasse, die aus einem feinkörnigen Gemenge 

 von Olivin, Enstatit und Plagioklas besteht, mit kleineren und grösseren 

 Krystallen hauptsächlich von Olivin, und die einige weisse Chondren ent- 

 hält. Die metallisch glänzenden und schwarzen opaken Gemengtheile sind 

 Nickeleisen, Troilit und Chromit. Den Haupttheil der Abhandlung um- 

 fasst die chemische Untersuchung, die mit ausserordentlicher Sorgfalt vor- 

 genommen und detaillirt dargestellt ist. 



Zunächst wurde das Pulver mit dem Magneten behandelt, mit wel- 

 chem sich aus 14,4352 g Substanz 2,0144 g ausziehen Hessen. Beide 

 Theile wurden sodann getrennt untersucht. 



Für den magnetischen Theil wird folgende mineralische Zusammen- 

 setzung berechnet: 



Nickeleisen 1,2422 g; Olivin 0.3393 g; Enstatit 0,3474 g; Oligoklas 

 0,0875 g; Sa. 2,0144 g. 



Von den anderen Theilen sind in Säuren und Alkalien löslich 57,80 °/o* 

 unlöslich 42,20 °/ . 



Die chemische Zusammensetzung des löslichen Theiles ergiebt sich 

 aus der folgenden Zusammenstellung: 



Unlöslich 42,20; Troilit 5,64; Si0 2 19,77; FeO 12,01; MnO 0,23; 

 MgO 19,07; CaO 0,51; A1 2 3 0,18; Na 2 0,51; Sa. (100,12). 



Lässt man Natron und Thonerde unberücksichtigt, so zeigt der in 

 Lösung gegangene Theil nahezu die Zusammensetzung des Olivines: 



Si0 2 FeO MnO MgO CaO 



19,77 12,01 0,23 19,07 0,51 Sa. 51,59 oder 



38,25 23,23 0,45 36,89 1,18 auf 100 berechnet. 



Der unlösliche Theil besteht aus etwas Chromit (1,45 °/ ) und aus 

 Silicaten, deren Zusammensetzung folgende ist: 



Si0 2 56,83; FeO 10,19; MnO 0,39; MgO 21,81; CaO 4,17; A1 2 3 4,84; 

 K 2 0,18; Na 2 1,59; Sa. 100,00. 



Hieraus wird folgende mineralische Zusammensetzung berechnet: 



Enstatit 78,71; Oligoklas 19,84; Chromit 1,45 °/ . 



Die Zusammensetzung des Oligoklases ist I; berechnet für Ab 3 Aiij II: 

 Si0 2 CaO A1 2 3 K 2 Na 2 



I . . . . 61,55 5,61 24,04 0,90 7,90 Sa. 100,00. 

 II ... . 621 5,3 23,9 8/7 



diejenige des Enstatites: 



Si0 2 55,64; FeO 12,76; MnO 0,49; MgO 27,31; CaO 3,80; Sa. 100,00. 

 Das specilische Gewicht wird berechnet zu 3,314. 



Seiner Zusammensetzung nach hat der Stein grosse Ähnlichkeit mit 

 dem von Linn Co., Iowa, gefallen am 25. Februar 1897 (vergl. Monatsber. 

 Akad. Wiss. Berlin 1870. 458). 



Die vollständige mineralische Zusammensetzung ist I ; die des Meteo- 

 riten von Linn Co. II: 



